SÉANCE DU ro FÉVRIER 1908. 283 



à une formule donnée. L'existence de ces divers composés est donc insuffisamment 

 établie ('). 



Les recherches poursuivies par l'un de nous sur la forma tioi des diffé- 

 rents hydrures de silicium nous onl conduits à reprendre l'étude de ces 

 combinaisons siliciées du magnésium. 



Nous avons tout d'abord procédé à l'examen métallographique d'une 

 série d'alliages bien fondus renfermant des quantités croissantes de silicium. . 

 Les produits ayant une teneur en silicium total inférieure à /jo pour 100 

 ont été préparés en chauffant, dans un creuset de terre au four Pcrrot, des 

 fragments de magnésium avec un mélange de magnésium en limaille et de 

 fluosilicatè de potassium. Les culots plus riches en silicium provenaient de 

 la fusion de proportions convenables de limaille de magnésium, de sili- 

 cium cristallisé et d'iuie petite quantité de lluosilicate de potassium. 



Les surfaces polios de deux alliages, l'un à o,a8 pour 100 et l'autre à 

 1,37 pour 100 de silicium, montrent des gi'ains de magnésium entre lesquels 

 on distingue nettement un eutectique, sans séparation de cristaux de sili- 

 ciure. Mais un siliciure bien cristallisé apparaît pour des teneurs peu supé- 

 rieures et devient déjà abondant dans des alliages à 6 et 8 pour 100 de sili- 

 cium. Ce composé forme des cristaux bien développés au sein de Feutectique, 

 qui est très riche en magnésium. Au fur et à mesure que croit la teneur en 

 silicium, la proportion des cristaux augmente et une surface polie d'un 

 alliage à 4o pour 100 de silicium est presque entièrement constituée par des 

 grains cristallins présentant des lignes de clivage "el une faible proportion 

 d'un eutectique d'un aspect différent du précédent. Une attaque faible par 

 l'acide chlorliydrique permet de constater la présence dans cet eutectique 

 d'une partie inattacjuable cpii n'est autre chose que du silicium libre. 

 Au-dessus de 5o pour 100, les cristaux de silicium apparaissent bien formés 

 au milieu de l'euteclique. Il semble déjà résulter, d'après cet examen métal- 

 lographique, qu'il n'existe qu'un seul siliciure de magnésium renfermant 

 moins de 40 pour 100 de silicium. Poui' établir d'une façon indiscutaltle 

 ce résultat, il restait à isoler ce composé défini et à déterminer le rapport 

 du silicium combiné au tnagnésium dans les culots riches en silicium. 



Nous avons vite reconnu que, pour séparer le siliciure de magnésium de l'excès de 

 métal, il fallait rejeter d'une façon absolue l'emploi de tout liquide aqueux : le sili- 



(') Gattermann, Ber. cheni. Gesell., t. XXII, 1S89, p. 1S6. — Winckler, Ber. cliein. 

 GeselL, t. XXllI, 1890, p. 26'|2. — Vigouroux, Ann. Chim. Phyx., 7° série, t. XII, 

 1897, P- '^^ — Henri Moissan, Ann. Chiin. Phys., 7° série, t. XXN'II, 1902, p. 5.- 



